( 8.3) 

 Deux compositions synthétiques furent effectuées dans ce but avec les pro- 

 portions ci-dessous : 



I™ composition. 2" composition. 



Était! 5,5 5 



Cuivre 72>5 83 



Plomb 20,0 10 



Fer 1,5 » 



Zinc. 0,5 2 



100 100 



» De ces deux compositions, la première, qui s'est rarement rencontrée, 

 offre peu d'intérêt; elle constitue un allinge d'un emploi excessivement 

 difficile, et, sans donner des résultats supérieurs au point de vue de la patine, 

 elle a l'inconvénient de fournir des objets d'une grande fragilité, fragilité 

 qui a dû causer l'étoniiement de plus d'un amateur, en voyant des vases 

 d'un grand prix se briser presque au moindre choc. 



» La seconde, au contraire, fournit des résultats dignes d'attention; en 

 effet, en opérant la fonte de l'alliage convenablement, on obtient un bronze 

 en tous points semblable au bronze chinois. 



» Sa cassure, à grains gris, assez serrés, est identique; son ])oli est le 

 même, et enfin, chauffé comme lui au feu de moufle, il prend, en peu de 

 temps, cette patine noire mate que l'on ne peut obtenir avec les bronzes 

 d'art moderne, car ceux-ci s'écaillent dans les mêmes conditions. Le bronze 

 ainsi obtenu, comme le bronze chinois, se travaille avec facilité, soit au 

 tour, soit au ciseau;* mais, d'un autre côté, pour obtenir une fonte bien 

 réussie, il importe de ne couler que des objets très-minces, comme le font 

 les Chinois, et encore le fondeur doit-il tenir soigneusement compte de la 

 température du métal. Coidé trop chaud, ce bronze offre les mêmes incon- 

 vénients que s'il était employé à fabriquer des objets de forte épaisseur; 

 pendant le refroidissement, une sorte de liquation s'opère dans le moule, et 

 la pièce en sort hérissée de nombreux petits points d'alliage blanc. C'est 

 cette liquation, ménagée avec soin et suivie simultanément d'une oxydation, 

 qui se produit lorsqu'on réchauffe ce bronze au feu de moufle, et qui donne 

 ainsi lieu à la formation d'une patine foncée adhérente. 



» Le peu de stabilité des alliages de cuivre et de plomb permet difficile- 

 ment d'utiliser les jets de fonte; ces considérations, jointes à la fragilité du 

 métal, rendent son usage peu pratique dans les arts; il ne faut cependant 

 pas perdre de vue que son 'emploi permet d'obtenir facilement certains 

 effets de patine qu'on ne peut demander aux bronzes de qualité supérieure. 



